( 5.1 ) 



sant la température remonter jusqu'à — 187° le fluor est entré en ébuUi- 

 tion, le liquide a complètement disparu et l'attaque du métal par le gaz 

 fluor ne s'est produite que quand l'appareil est revenu à une température 

 voisine de celle du laboratoire. 



)) Conclusions. — I>e gaz fluor se liquéfie avec facilité à la température 

 d'ébullition de l'air atmosphérique. Le point d'ébuUition du fluor liquide 

 est de — 187°. Il est soluble en toutes proportions dans l'oxygène et dans 

 l'air liquide. Il n'est pas solidifié à — 210'. Sa densité est de i,i4. sa ca- 

 pillarité est moindre que celle de l'oxygène liquide; il n'a pas de spectre 

 d'absorption; il n'est point magnétique. 



» Enfin, à — 210", il n'a pas d'action sur l'oxygène sec, l'eau et le mer- 

 cure, mais il réagit encore, avec incandescence, sur l'hydrogène et l'essence 

 de térébenthine. » 



PHYSIQUE. — Sur la transformation directe de la chaleur en énergie 

 électrique; par M. Marcel Deprez. 



(( Le seul procédé que l'on connaisse actuellement pour produire direc- 

 tement une force électromotrice, au moyen de la chaleur, est basé sur la 

 découverte de Seebeck, qui a permis de réaliser la pile thermo-électrique. 



» Je vais en faire connaître un autre, basé sur les remarquables propriétés 

 magnétiques des alliages de fer et de nickel qui ont été découvertes par 

 M. Guillaume. 



» On sait que M. Guillaume a trouvé que ces alliages peuvent être for- 

 tement magnétiques à une certaine température et ne plus l'être à une 

 température plus élevée de 5o° seulement. En désignant par n la teneur 

 en nickel (exprimée en centièmes) d'un tel alliage et par ï la température 

 à laquelle les propriétés magnétiques disparaissent complètement, il est 

 arrivé à représenter d'une façon suffisamment exacte les résultats de l'expé- 

 rience par la formule suivante : 



T = 34, 1 {n — 26,7) - o,8o(/î — 26,7)-. 



» Pour l'alliage à 26,7 pour 100, la perte complète du magnétisme a 

 lieu à zéro; pour l'alliage à 89,4 pour loo, elle se produit à 3i5°. Pour 

 tous ces alliages le passage de r état fortement magnétique à l'état non magné- 

 tique se fait sur un intervalle d'environ 5o° ( ' ). 



(') Le maximum de T est égal à 363", il correspond à /i =; 48 pour 100. 



